— 790 — 



Nell'area Mj - As I 3 - E - M - M x la cristallizzazione s' inizia col depositarsi 

 delle soluzioni solide As I 3 -f- Sb 1 3 aventi concentrazioni in Asl 3 più forti 

 di quelle delle masse fuse con cui stanno in equilibrio ; al contrario, nell' area 

 Mj - M - Ej - Sb I 3 - Mi cristallizzano quelle più ricche in Sb I 3 e lungo le linee 

 di minimo M x M si depositano le soluzioni solide aventi concentrazioni iden- 

 tiche a quelle delle fasi liquide corrispondenti. 



La superfìcie di cristallizzazione secondaria, che, come appare dall'esame 

 delle tabelle, è sufficientemente determinata, non fu rappresentata nella figura 

 per non diminuirne la chiarezza, ma si costruisce facilmente. Va notato che 

 per quanto riguarda il campo Asl 3 -E-M-E! -Sbl 3 essa è un pò più bassa 

 di quanto prevede la teoria per il caso di perfetto equilibrio tra fase solida 

 e fase liquida durante la cristallizzazione. 



Ciò verosimilmente dipende dalla mancanza, in questo caso, di tale equi- 

 librio perfetto durante il processo che, come con facilità si può dimostrare 

 teoricamente, causa tale abbassamento della cristallizzazione secondaria spo- 

 stando anormalmente la concentrazione della fase liquida. 



Tutte queste miscele non presentano alcun punto di trasformazione 0 

 smistamento, fino a temperatura ordinaria. Il loro colore è giallo aranciato, 

 tanto più bruno quanto maggiore è la quantità di iodio in esse contenuto ; 

 sono fragili, all'aria pèrdono superficialmente l'iodio non combinato, e poi 

 si ossidano, specialmente in presenza dell'umidità. 



Da quanto precede si conclude: 



1°) I pretesi pentaioduri d'arsenico e d'antimonio di Sloan e Pendleton 

 sono, al contrario, miscele di iodio coi rispettivi trioduri. 



2°) L'AsI 3 e l'SbI 3 formano fra loro una serie ininterrotta di cri- 

 stalli misti, con un minimo à circa 30% di Sbl 3 . 



3°) La presenza dell' iodio non disturba la solubilità allo stato solido, 

 di questi due triioduri. 



4°) La superfìcie di cristallizzazione delle soluzioni solide a concen- 

 trazione in Sbl 3 , superiore a quelle della massa fusa con cui sono in equi- 

 librio, è molto più estesa dell'altra. 



